Undersøgelser over Atomvægten for Aluminium. 283 
til Raadighed. En Undersøgelse viste, at Metallet kun indeholdt 
Jern og Silicium i paaviselig Mængde. Til Bestemmelsen af 
disse Stoffers Mængde blev Aluminiummetallet opløst i koncen- 
treret Kalilud ligesom i de tidligere omtalte Forsøg. Ved denne 
Indvirkning udskilles Jernet metallisk, men alt Silicium gaar i 
Opløsning som Kiselsyre. 
Jernet blev skilt fra Vædsken, opløst i fortyndet Syre, 
reduceret til Jernforiltesalt ved Zink og dernæst titreret med 
manganoversurt Kali. Fem Analyser, i hvilke der i alt blev 
opløst 75,38 Gr. Aluminium, gave i alt 0,2432 Gr. Jern eller 
for 1 Gr. Aluminium 0,00322 Gr. (de enkelte Bestemmelser gave 
henholdsvis 0,0032, 33, 31, 32 og 34 Gr. Jern for 1 Gr. Metal). 
Silicium blev bestemt ved Opløsning af Metallet i Kali- 
lud (Opløsning i Saltsyre var utilraadeligt, da der derved let 
dannes Siliciumbrint). Det udskilte Jern blev fraskilt, Opløs- 
ningen overmættet med Saltsyre, inddampet til Tørhed og 
Resten opvarmet; Saltet blev dernæst opløst i Vand, den ud- 
skilte Kiselsyre vejet og endelig behandlet med Flussyre. Kisel- " 
syremængden i den anvendte Kalilud blev bestemt paa samme 
Maade og fradraget Resultatet. 
Opløst Kiselsyre. 
Metal. pr. 1 Gr. Metal. 
7,660 Gr. 0,1344 Gr. 0,01755 Gr.| 
0 0:1334 - 001724 =. f 
Atomvægten for Silicium er sat til 28,40. 
Kiselsyre. Middel. 
0,01739 <€ 0,00819 Gr. Sili- 
cium. 
Metallets Sammensætning bliver altsaa følgende : 
Aluminium . . . 0,98859 
Sliens 0,00819 
TEDE sk ens 0,00322 
1,00000. 
Ved Opløsning af Metallet i Kalilud gaar den hele Mængde 
Silicium i Opløsning som Kiselsyre under Udvikling af Brint. 
Da hvert Atom Silicium giver 4 Atomer Brint, svarer altsaa 
284 4 —= 7,1 Gr. Silicium til I Atom. Brint; "derimod! giver 
3 
